67 



Streckung- der Linear-Dimeuöiou, sondern bloss ein wenigstens 

 nahzu proportionaler Werthausdruck für die molekulare 

 Zerrung ist. 



log 255 = 2.4065402 = 10 ) 9.7730717 = log tang« 

 log 430 - 2.6334685 ) ] « = 30^40' 



log cos« = 9.9345738 ) 2.6988947 



1 = 499.91 ) _. _ mm 

 430 



!mm 

 69.91 = 16.2 prc. 



An der entgegengesetzten Grenze steht B mit diesem 

 Rechnungsschema : 



log 30 = 1.4771213 + 10 | 8.8436528 = log tang« 



log 430 = 2.6334685 ) S « = 3«59'30" 



log cos« = 9.9989452 ] 2.6345233 



1 = 431.05 ) mm 



430 ] ^05 = 0-2 Pi-e. 

 wonach das mit beträchtlicher Elasticität ausgestattete Z dem 

 Winkel nach eine fast zehnfache Ablenkung aus der horizon- 

 talen Lage und eine achtzigmalige Procentualstreckung vor 

 definitiver Störung des molekularen Gleichgewichtes gegenüber 

 dem leicht und rasch daraus gerissenen B aushält. Unter den 

 übrigen Hölzern entspricht F eben sowohl ein kleiner Bieg- 

 ungs-Pfeil, als eine geringe Last im Augenblick des Bruches. 

 Eb geht um wenig mehr aus der wagrechten Ruhe heraus, 

 trägt dabei aber in maximo fast die vierfache Last, besitzt al- 

 so von den geprüften Materialien entschieden die bedeutendste 

 Widerstandsfähigkeit gegen die Biegung. Die andren Hölzer 

 weichen weder in der Belastung (3 — 5k) noch im Biegungs- 

 Pfeil (150 -200mm) namhaft von einander ab; nach der an- 

 fänglichen Reaktion, welche als reciprokes Mass für den der 

 Minimalbelastung geleisteten Molekularwiderstand gelten kann, 

 steigen sie in dieser Reihe auf: Eb, 15; B, 26; Ei, 37; BR, 

 40; Z, 46; BW, 47; A, 48; K, 57; Er, 60; F, 66; so dass die 

 Biegungs-Widerstände der Endglieder =66:15 = 4. 4:1 = 

 Eb : F stehen; B (?) und Er nähern sich den Extremen, für 

 die sechs übrigen Arten lautet der auf die gleiche Einheit zu- 

 rückgeführte Mittelwerth : 3.05. — 



Die Prüfung in durchfeuchtetem Zustand wurde 



5* 



